SÉANCE DU 2 NOVEMBRE ipoS. 707 



)) Dans les dépôts de carbone filiforme on trouve, en même temps que des parties 

 grises, des portions parfaitement noires. Examinés au microscope, les fils qui consti- 

 tuent la laine grise sont en général cylindriques, leur surface semble recouverte d'un 

 vernis analogue à celui qui recouvre les morceaux de coke voisins. On en rencontre quel- 

 quefois qui sont constitués par une série de renflements réguliers, les fils paraissent alors 

 formés d'un grand nombre de cônes empilés les uns dans les autres; il n'y a cependant 

 dans ce cas aucun indice de cristallisation. D'autres encore très contournés sur eux- 

 mêmes semblent avoir pris naissance par bourgeonnement comme les excroissances 

 qui se forment à la surface du charbon gras pendant la combustion. Quelquefois dans 

 la laine de carbone on aperçoit des parties noires grosses comme une tête d'épingle, 

 ce sont des paquets de fils très fins et très serrés qui ont pris naissance en certains 

 points d'autres fils de diamètre plus grand. 



. » Les filaments qui constituent la laine noire sont ternes, leur surface est recou- 

 verte d'aspérités quelquefois disposées très régulièrement; les fils semblent alors 

 formés d'une succession d'anneaux. Dans l'un de ces fils nous avons compté jusqu'à 

 six anneaux par dixième de millimètre. 



» L'épaisseur des fils est en général comprise entre 3 et i5 centièmes de millimètre ; 

 les filaments très fins qui constituent les petites parties noires dont nous avons parlé 

 plus haut et qui semblent avoir pris naissance sur les fils précédents ont une épaisseur 

 beaucoup moindre et qui peut atteindre i cinq-centième de millimètre. 



» Enfin la longueur moyenne des fils de carbone est de o",o5; on en trouve qui ont 

 jusqu'à o'",o8 de longueur. 



» Chauffée dans un courant de gaz oxygène pur et sec la laine de carbone ne com- 

 mence à donner de l'anhydride carbonique que vers 585°. Si l'on maintient cette 

 température constante pendant un temps suffisamment long, le corps disparaît com- 

 plètement. En effectuant la combustion de oS', ii5 de matière on a pu constater 

 qu'elle est formée de carbone pur; le résidu ne pesait que o8'',ooo5. On n'a pas pu 

 doser l'hydrogène que le corps renferme très probablement mais en proportion très 

 faible. 



» Après avoir lavé plusietirs fois la laine de carbone successivemenl à la 

 benzine, l'alcool et l'éther, nous l'avons parfaitement séchée, puis nous 

 l'avons introduite dans le mélange oxydant préparé comme l'a indiqué 

 M. Moissan (') en ajoutant du chlorate de potassium bien sec et finement 

 pulvérisé à de l'acide azotique préparé par l'action d'un excès d'acide 

 sulfurique préalablement bouilli sur l'azotate de polassiutn récetiiment 

 fondu. Après 12 heures de contact avec ce mélange, les fdsres dont la 

 forme n'a pas été modifiée ont été transformées en une substance de teinte 

 jaunâtre. Cette substance, qui se pulvérise facilement, est insoluble dans 

 l'eau; séchée, elle déflagre en produisant quantité de petites étincelles, 



(') H. Moissan, Recherches sur les différeiiLes variétés de carbone [Annales de 

 Chimie et de Physique, "j" série, l. VIII, p. 3o7). 



